BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. IIANDL. BAND 9. N:0 1. 161 



(lendc for de betingelser, som i alm. liuder sted under normal 

 udkrystallisation af smeltemasser ved masovne; den approxi- 

 mative formel, som oyjstiiles, kommer altsaa kun til at passé 

 for de ordiuaere slaooer. 



I virkeligheden er rimeligvis de enkelte fimktioner (f (a), 

 f (/?) o. s. v.) afhaengige af liinanden indbyrdes; for kun at 

 naevne et enkelt exempel herpaa skal vi tiuföre, at spinel ved 

 normal slao-sammeusaetnino- ikke konstitueres ved surstoffor- 

 hold över 1 : l.oo, medens man utvivlsomt vil faa spinel ved 

 höjere surstotforhold, livis smeltemassen indeholder store masser 

 af MgO og AloOjM- — Under nogenlunde normale forliolde 

 kan forudssettes, at de enkelte funktioner kun i saa ringe grad 

 afheenger af hinanden indbyrdes, at vi approximativt maa kunne 

 anse dem som uafhseugige. 



f (a) maa vaere udtrvkt paa en saadan maade, at den i alm. 

 blir O, naar a = eller över ca. 1 ; vi ombytter den derfor med 

 f (1 — a). — Spinel-dannelsen synes at bero paa en masse-virk- 

 ning mellem AUOj paa den ene side og MgO paa den anden; 

 bölder smeltemassen lidet af den ene, saa maa der, hvis alu- 

 minatet alligevel skal kiinne konstitueres, vaere meget af den 

 anden forbaanden. Kaar gebalterne synker under en vis er^nse, 

 som, efter tabellerne at dömme, for Al203's vedkommende sand- 

 synligvis ligger ved ca. 8 % og for MgO's ved ca 4 fo^ vil neppe 

 spinel kun dannes; vi indförer derfor i vor formel de to led 

 (^ — 4) og (y — 8). 1 benbold til denne udvikling ledes vi til 

 den opfatning, at spinel-procenten, under de givne fysiske forud- 

 saetninger, tilnsermelsesvis maa kunne udtrykkes ved formel: 

 J C. a-a) [i. ([i-å), y iy-S). 



Vi vedtager, at formelens gyldigbed opbörer, naar et af 

 leddene blir neg-ativt. 



Af analyse no. 128 erboldes, at C maa vaere ^ms- 



Vi vil sammenlioue de efter formelen beregnede vaerdier 

 for spinel-procenten med de i virkeligbeden optraedende: 



') F. ex. 48 % SiOa, 25 % AljOj, 22 % MgO, 5 '.. CaO med MnO og FeO. 



11 



